标题：树脂镜片
概述
优点树脂镜片是一种以树脂为材料的光学镜片。其材料有很多  树脂镜片种，与玻璃镜片相比，有其独特的优点：
1、轻。一般树脂镜片是0．83-1．5，而光学玻璃2．27~5．95。
2、抗冲击力强。树脂镜片的抗冲击力一般是8～10kg/cm2，是玻璃的好几倍，故而不易破碎，安全耐用。
3、透光性好。在可见光区，树脂镜片透光率与玻璃相似；红外光区，比玻
璃稍高；紫外区，以0．4um开始随着波长的减小透光率降低，波长小于0．3um的光几乎全部吸收。
4、成本低。注射成型的镜片，只需制造一个精密的模子后，就可大量生产，节省了加工费用和时间。
5、能满足特殊需要。如非球面镜片的制作已不困难，而玻璃镜片则很难办到。
缺点缺点有：表面耐磨力，抗化学能力比玻璃差，表面易划痕，吸水性比玻璃大，这些缺点可通过镀膜方法改善。致命缺点是热膨胀系数高，导热性差，软化温度低，容易变形而影响光学性能。
相关参数
1、折射率：是镜片对入射的光的透射光角度和入射光角度
  光的色散现象的正弦之比。其值一般在1.49—1.74之间。在相同度数下，折射率越高，镜片越薄，但材料的折射率越高，其色散越厉害。
2、抗划伤性：指镜片表面在外力作用下对镜片表面的透光率的伤害程度。镜片的划伤是影响镜片使用寿命、视觉效果的重要因素。国内常用摩擦雾度值（Hs）表示，其值一般在0.2—4.5之间，越低越好。国外常用BAYER方法测定，其值在0.8—4之间，越高越好。通常所指的加硬性树脂镜片，它的抗划伤性要比一般树脂镜片好。
3、UV截止率：又称UV值，是评价镜片有效阻挡紫外辐射的重要指标。其值必须大于315nm，一般应大于350nm和小于400nm。在眼镜店经常听到的UV400镜片，它就可以有效地阻挡紫外辐射。此外也可以在树脂镜片上加防辐射膜。
4、透光率：指镜片的投射光量和入射光量的比值。透光率越高，镜  树脂镜片片越清晰。
5、阿贝数：是用来表示透明物质色散能力的反比例指数，可用来参考镜片对可见光的干涉及色泽的分辨能力。其值在32—60之间，镜片的阿贝数越高，失真越少。
6、抗冲击性：指镜片承受冲击力的机械强度。树脂镜片的抗冲击性比玻璃镜片强，甚至有些树脂镜片是敲不碎的。
7、膜层牢固度：是用来参考加膜镜片的膜层寿命的指标。现在很多消费者都会要求镜片是加膜的，各种膜它的作用各不相同，有的镜片甚至加了好几种膜。常见的有抗反射膜、加硬膜（抗磨损膜）、抗辐射膜等。
如果普通的镜片可以看得很清楚，就不需要加膜，如果要加，树脂镜片可以加抗反射膜，也可以加硬膜，玻璃镜片一般只加抗反射膜。
1）抗反射膜，利用光干涉的原理来减少镜片表面多余的反射光，提高透光率，感觉眩光减少，使得人们看得更清晰，同时由于能消减反射，使得镜片在外观上也更为美观。
2）加硬膜能有效保护镜片表面不受磨损，也能抵抗硬物的破坏，延长镜片寿命。它一般加在镜片前表面，使树脂镜片抗磨能力增强，同时光的通透性也有所加强。
3）抗辐射膜能阻挡阳光中的有害紫外线，
  紫外线吸收示意图所以建议佩戴能吸收99-100%紫外线的眼镜。
4）抗污膜：因减反射膜膜分子间空隙较大，镜片表面容易藏污纳垢，而抗污膜的物质分子颗粒小、分子之间空隙小，使镜片表面更加光洁，增加了防水、防雾、防尘等等防污染等功能。
8、抗辐射性能：指镜片通过蒸镀某种金属导电物质，使其由绝缘体转变成一定程度的电导体，屏蔽电磁辐射的能力。近年，抗辐射镜片俨然成了加膜镜片的主流。
9、比重：表示材料的密度。材料比重越小，就能制造出越轻的镜片。如今，轻的镜片越来越受到顾客的青睐。
10、偏光：偏光镜片可以保护人们不受反射光线的伤害，可以加强室外的视觉对比，尤其是开车时，偏光镜片能够减弱刺眼的强光。可以看到大多数染色太阳镜上都是使用了偏光镜片。
11、其他物理指标：阻燃性、黄色指数、抗凹陷、变色等。
设计类型
非球面镜片传统的球面镜片镜片周边看物体有扭曲的现象
  非球面树脂镜片非球面与球面对比，限制了配戴者的视野，在光学上不可避免地存在球面像差的视觉缺陷，而非球面镜片将镜片边缘像差减到最底。非球面镜片的基弯更平，重量更轻，看上去更为自然、美观。在屈光度高的情况下，能够减少眼镜的变形，对于视力度数高的消费者，选择非球面镜片可能更加合适。
非对称设计它主要是针对有特殊要求的顾客。为了使双眼视觉更舒适，佩戴者可能会要求镜片在看近物和远物时同样清晰，这就对镜片的设计提出了很多要求。渐进片是渐进多焦点镜片的简称，渐进片的验配必须提供两眼的验光单，然后，设计者利用了镜片上下的宽度，将镜片的上半部分设计成远用的光度，镜片的下半部设计成近用的光度，上下部分之间被设计为一个连续的加光部分。渐进片使得消费者能够从远处至近处都能有一个清晰的视野。
硬性和软性设计对于镜片设计者来说，定义一种新的渐进片，通常有2种途径：①用一种短的、迅速的渐进设计，但这样会在镜片外围聚积大量失真，形成硬性设计。②用一种长的、缓慢的渐进设计，把失真扩散到整个镜片，形成软性设计。其实，只有结合了以上两者的多层设计才能形成最佳效果。
多种设计单一设计的镜片，要应对多重眼睛问题显得有些心有余而力不足，比如在老视和近视同时发生的时候。经过多设计的镜片可以适应不同顾客的需求，以满足不同配戴者的视觉要求，保证每位顾客都可以佩戴舒适。
偏光镜片偏光镜片设计可以保护人们不受反射光线的伤害，可以加强室外的视觉对比。尤其是开车时，偏光镜片可以保护配戴者的眼睛。还有，大多数染色太阳镜都用到了偏光镜片。
多焦点设计双光，三光以及渐进片的设计都有个共同点，即利用了小范围原理。在同一镜片中，划分出近用区和远用区，而在大范围内，把这些区域连成一体。但是，以上三者在镜片球面的划分上是有所区别的。
双光镜片主要针对远视矫正时所需，经典的双光镜片设计，使配戴者可以同时视远和视近，视野宽阔。它对于较长时间于近点工作者有较佳的效果，比如建筑师，会计师，艺术家等。
三焦点镜片主要针对那些需要中距离的视力的人，比如经常在电脑或收银机前工作的人。
渐进多焦点镜片使用逐渐累进屈光度的方式取代瞬间改变度数方式，此一种设计可以避免“影像跳跃”的现象。比如，在超级市场里，您可以轻易地经渐进多焦点镜片，仔细察看手上的购物单，同时也可以很容易地在货架上寻找您所要的产品。但配戴渐进多焦点镜片的初期需要一些训练。
类型特点介绍
1、CR-39这种材料是丙烯基二甘醇碳酸酯的简称，亦称哥伦比亚树脂或  树脂镜片ADc树脂，属于热固性材料。其物理特性有：
1．1 折射率(Nd23℃）1．498
1．2 阿贝数53．6
1．3 透过率92%
1．4 比重1．32g/cm2
1．5 热变形温度140℃
1．6 洛氏硬度M100
1．7 热膨胀系数9～10x10-5/℃
CR-39材料还具有易染色、耐冲击，化学稳定性好的优点，在上世纪70年代由美国PPG公司研制，此后迅速发展， 我国上世纪80年代起开始生产这种产品。该材料制成的镜片最适宜于中小学生、儿童的屈光矫正以及劳保镜、老花镜的应用，但对高度数者，因镜片往往较厚，而改用中高折射率的树脂镜片。
2、PM MA俗称有机玻璃，即聚甲基丙烯酸甲酯，属于热塑性材料。其物理特性有：
2．1折射率(Nd23℃ )1．49
2．2阿贝数57．4
2．3透过率92%
2．4 比重1．19g/cm
2．5热变形温度65～100℃
2．6 洛氏硬度M80~100
2．7 冲击韧度2．2～2．8KJ/m2
2．8热膨胀系数7×10-5/℃
2．9饱和吸水率2%
PMMA能溶于氯仿、二氯化烷、丙酮、苯和甲酸中，不溶于水、甲醇、乙醇、汽油中。PMMA具有质轻，价廉等优点，易于成型，尤其是注射成型，可以大批量生产。50年代就已制作眼镜片，由于受热易变形，耐磨性极差，一直没能在眼镜业中广泛推广。现今，多用于低档太阳眼镜片。
3、PC即聚碳酸酯，属于热塑性材料。物理特性有：
3．1折射率(Nd23℃ )1．585
3．2 阿贝数30．3
3．3透过率89%
3．4 比重1．2g/cm3
3．5 热变形温度120~140℃
3．6 洛氏硬度M70～118
3．7 冲击韧度80～100KJ/m2
3．8热膨胀系数6．6x10-5/℃
3．9饱和吸水率0．4%
这种材料呈透明、微黄色，不易着色，刚硬而韧性，抗冲击强度特别大，是CR一39的l0倍以上，在热塑性材料中名列前茅，设计上可以很薄， 中心厚度≥1．0mm，落球试验阴性。对热、热能辐射、空气、臭氧有良好的稳定性。且~385nm以下的紫外线全部吸收，可称得上是真正的安全镜片。加之耐热性高，耐油、润滑脂和酸类作用，吸水性低，有高度的尺寸稳定性，而且它是一种可以无数次利用的环保型材料。在美国许多人称之为21世纪的主导镜片。缺点是应力大，容易开裂，与其它树脂相溶性差，摩擦系数大，无自润滑性。加工难度大，目前国内只能生产太阳镜和平光镜，光学镜片还依赖于进口。很多业界人士看好这种材料，认为几年后，PC片会主导中国的眼镜片市场。
特性
光学特性1、树脂镜片的表面光泽、平滑度绝不逊於一般  树脂镜片玻璃镜片。
2、树脂镜片的折射率低於一般玻璃镜片，所以同度数的树脂镜片较厚。
3、树脂镜片和一般玻璃镜片的色散性极为相近。
4、树脂镜片的透视率达92%，较一般玻璃镜片高2%以上。
5、树脂镜片表面反射较一般玻璃镜片为低，也较不刺眼，这是因其透光率较高，折射率较低所致。
6、树脂镜片的双光镜片是整片构成，并非像一般玻璃双光镜片以熔合制成，因此，树脂双光镜片没有色差。
7、树脂镜片的光学性质极为稳定，无论在高温或低温中都不会产生变化。
机械特性1、树脂镜片可铸成透明度高，而且符合光学要求的各种形状镜片。
2、树脂镜片比一般玻璃镜片更易於车边装框。
3、树脂镜片极易染色，可以视需要，染制成各种不同透光率的彩色镜片。
物理特性：
1、树脂镜片的质地轻盈，其重量仅为一般玻璃镜片的一半。
2、树脂镜片的抗撞击力特强。
3、树脂镜片受到撞击发生碎裂时，碎片较少，破片面积大而钝边；使眼部及脸部的受伤情形减低至最低程度。
4、树脂镜片虽经长期使用，镜片表面也不容易发生破裂。
5、树脂镜片对於温度高、体状小的物体有强力耐击性，这类物体撞击到树脂镜片时，会立即弹开；不会像一般玻璃镜片，很容易造成凹痕和斑点。因此，在焊接或使用砂轮时，为防止眼睛受飞溅的火屑伤害、可采用树脂镜片以为防御。
6、因为树脂镜片的导热性较低，故其抗雾性较一般镜片良好。
化学特性1、树脂镜片抗御化学品及化学溶剂的范围极广。以目前家庭用的化学药品及化学溶剂，几乎都不会对树脂镜片造成伤害。
2、树脂镜片的导热性低，受热时，抗热性极高，在一定限度的高温下，不容易产生曲扭变形的现象。
分类
镜片的折射率是镜片一个重要的参数，一
  折射率的厚薄比较般有1.49，1.56，1.61，1.67等数字。这些数字代表镜片的光学折射率，即在镜片中心厚度相同的情况下，相同度数同种材料的镜片，折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄；数字越大，镜片越薄，价格也就越高。目前市面上1.49的镜片已不多见，而且品种也不多，主要都是一些老年人购买老花镜居多。不同度数适合不同的镜片折射率。而近视在500度以内的人士一般选择折射率为1.56的为佳，这种镜片的种类齐全，功能众多，而且价格也适中。如果近视在500度以上的人士因要考虑到厚薄问题，所以在购买镜片时选择折射率在1.56非球面或1.61的折射率的镜片为
  折射率的厚薄比较佳。以下是几种常见折射率的厚薄比较：
树脂镜片的分类：
彩色树脂镜片
彩色树脂镜片也就是染色树脂镜片，是在一般的树脂镜片上镀膜，染制成各种不同透光率的彩色镜片。
  彩色树脂镜片1.50加硬树脂镜片1、超强耐磨在镜片的表面镀有特殊的超微粒加硬处理，增强镜片的抗磨损耐力，延长使用寿命。
2、抗紫外线在镜片中加入了抗紫外线因子，有效切断波长350nm以下的紫外线，保护戴镜者的眼睛。
未加硬镜片与加硬镜片的比较加硬镜片是在镜片的表面镀有特殊的超微粒加硬处理，增强了镜片的抗磨损耐力，延长了使用寿命。
1.56加硬树脂镜片
在1.499加硬树脂镜片的特点上，1.56加硬树脂镜片设计先
  1.50加硬树脂镜片未加硬和加硬图进采用生理基弯设计，有效减少镜片的厚度。而且这种镜片因折射率比1.499大，所以镜片也较之更薄。1.56加硬加膜树脂镜片
1.56加硬加膜树脂镜片不加膜与加膜对比
1、它能有效的防止水珠在镜片表面的贴浮。
2、高效的减反射增透功能，确保镜片透光率高达97%左右。
3、不易老化、透光率高、超强的抗冲击和耐磨性能等。
4、镀膜眼镜可以降低镜片表面的反射光，解决戴眼镜在强光下照像的难题，增加美感。
1.56加硬加膜抗辐射树脂镜片
这种镜片通过电脑设计计算出最佳的曲率组合，让人的眼睛无任从哪
  1.56加硬加膜树脂镜片不加膜与加膜对比个角度看上去，都达到最佳的视觉效果，弯度设计符合人眼球的旋转规律，视野宽度较宽。而且，经过多层膜处理，减低镜面反光，以后拍照时不必摘下眼镜。更易清洗，透光率高。抗辐射镜片经过特殊电导体薄膜处理，使镜片具有抗电磁辐射性能。使用者能免除因低频辐射造成眼睛伤害。抗辐射树脂片特别适用于电脑工作者。
1.56加硬加膜抗辐射非球面树脂镜片
1、多层膜消除反光：消除镜面反光，透光率高。
2、耐磨：非具有很高的表面硬度，使用保养更方便和耐用。
3、属于抗辐射的健康镜片。
4、非球面设计：修正了影像，减轻视觉歪曲的现象。
1.60加硬加膜抗辐射树脂非球面镜片

保养与使用
1、眼镜不戴时应放在镜盒中，不要将镜片外曲面（外表面）与硬物接触。
2、在擦拭镜片前先用自来水冲洗。如有油污，可滴些许洗碗用的洗涤剂然后用自来水冲洗干净，再用柔软的纸巾将水吸干即可。
3、擦拭镜片要用专用的纤维布。如果纤维布脏了可清洗后再用。
4、加膜树脂片或者宇宙片应谨防高温，不要戴着眼镜洗热水澡，更不要戴着眼镜去洗桑拿；不要把眼镜放置在夏日下无人的汽车内；吹风时不要把热风直接吹到镜片上。
5、树脂镜片表面虽然经过特殊加硬处理，但比起玻璃来还是略逊一筹，因此要避免和硬物摩擦。海滨游泳时尽量不要戴用。